— 974 — 
Le rapport des vitesses de corrosion suivant le prisme et la 
base est de 1 à 6.26; suivant le prisme et le rhomboèdre. 1.18. 
Les figures de corrosion seront étudiées plus loin. 
IL — Le titre du dissolvant est 20 gr l 69 d’acide fluorhydrique 
par 100 centimètres cubes de solution. Les pertes de poids par 
jour et par centimètre carré de surface exposée sont : 
Base .... (0001) 
Beutéroprisme. (112.0) 
Protoprisme . (1010) 
Rhomboèdre . (10ÎJ) 
Quartz fondu . . . 
Le rapport des vitesses suivant le prisme et la base est de 
1 : 4.29; suivant le prisme et le rhomboèdre, de 1.18. Enfin 
le quartz fondu est attaqué seize fois plus vite que le prisme. 
Cela est conforme à ce qu’on savait relativement au cas des 
métaux; la forme amorphe est toujours beaucoup plus vite 
corrodée que la forme cristallisée. 
On constate donc dans le cas du quartz une dissymétrie consi¬ 
dérable et absolument indiscutable. Il existe une dissymétrie 
très analogue dans les conductibilités électriques. La conducti¬ 
bilité est très sensible suivant l’axe principal qui est la direction 
dans laquelle la vitesse d’attaque est maxima; elle est prati¬ 
quement nulle dans la direction perpendiculaire (Curie). Il faut 
remarquer en outre que le quartz possède un clivage, très im¬ 
partait il est vrai, mais pourtant constatable suivant le rhom¬ 
boèdre. Les faces de clivage sont donc celles qui opposent le 
maximum de résistance à la corrosion Je me propose d’étudier 
des plaques d’orientations intermédiaires entre le prisme et la 
base. 
La loi de Nernst-Brunner ne se vérifie pas bien, en ce sens que 
le rapport des vitesses suivant la base et le prisme passe de 6.26 
à 4.29 lorsque la concentration double, à peu près. Le rapport 
18,76 mg-rs. jour. cm 2 . 
4,37 - 
4,41 - 
3,7 
70,0 - 
